GROSSULAÏRE. 267 



plus ou moins facilement en verres diversement colorés. La fusion 

 ne leur fait perdre que peu ou point de leur poids, mais diminue 

 notablement leur pesanteur spécifique. Ils sont plus ou moins 

 fortement attaqués par l'acide chlorhydrique; quelques-uns s'y dis- 

 solvent en faisant gelée, après -avoir subi une forte calcination ou 

 une fusion complète. Le rapport entre l'oxygène des bases et ce- 

 lui de la silice dont ils se composent est R : ï£ : Si :: 1 : 1 : 2 repré- 

 senté par la formule générale R G , R 9 , Si 6 qui s'écrit ordinairement 

 3R 2 Si + R 2 Si 3 ; cette formule comprend les cinq types : Ca 6 , Al 2 , Si 6 ; 



Fe G , AÏ 2 , Si 6 ; Ca 6 , Fe 2 Si 6 ; Mn. 6 , Al 2 ; Si 5 ; Ca 6 , €r 2 , Si 6 . Les mé- 

 langes en toutes proportions des quatre premiers types entre eux 

 donnent lieu à un grand nombre de métis qui peuvent être indiffé- 

 remment rapportés à l'un ou a l'autre de ces types. 



GROSSULAÏRE, comprenant : "Wiluite. Essonite. Kaneelstein; 

 Allem. Cinnamon Stone; Angî. Romanzowite; Kordenskiold. Suc- 

 cinite. 



a'ô 1 125°16' sur a 1 so? adj. 169°6' (1) 

 s = (^ô 1/2 6 1/3 ). 



Combinaisons habituelles : 6 1 ; a 2 ; 6 1 a 2 ; 6 1 a? s. Les cristaux 

 ont généralement leurs plans unis et miroitants; quelquefois on 

 remarque des stries fines, parallèles aux côtés ou à la petite diago- 

 nale sur les faces du dodécaèdre rhomboïdal et aux intersections 

 51 



— sur les faces de 1 icositetraèdre a 2 et de l'hexoctaèdre s. Cassure 

 a 2 



conchoïdale ou inégale. Transparent ou translucide, n = 1 , 74 ray. 

 rouges, dans l'essonite transparent de Ceylan. Eclat vitreux. 

 Blanc grisâtre; blanc verdâtre (wiluite); vert d'herbe (cristaux do- 

 décaèdres engagés avec épidote jaune verdâtre dans un mélange 

 de prebnite et de talc, probablement du Valais); jaune de miel; 

 jaune orangé ou brun de cannelle (essonite, Kaneelstein); rouge 

 hyacinthe; brunâtre (Romanzowite). Poussière blanche. Dur. 

 = 6,5 a 7. Dens. = 3,4 a 3,6; 3,63 avant fusion; 2,95 après fusion, 

 pour un grossulaire des bords du Wilui, d'après. Magnus. 



Au chalumeau, facilement fusible en verre grisâtre, verdâtre ou 

 noirâtre, non magnétique. Lentement attaquable par l'acide chlor- 

 hydrique ; y faisant gelée après une forte calcination ou après fusion. 



Ca 6 , Al 2 , Si 6 ; Silice 39,91 Alumine 32,84 Chaux 37,25; avec de 

 petites quantités d'oxydes ferrique ou ferreux, d'oxyde manganeux 

 et de magnésie. 



(4) Voy. pour les antres incidences le tableau des pag. 1, 2 et 3. 



